CONTROL OF MICROSTRUCTURES OF FERRITE/ BAINITE (F/B) DUAL-PHASE STEELS AND ANALYSIS OF THEIR RESISTANCE TO DEFORMATION BEHAVIOR


215625


 2003)´Ô ÍµÁ Ç ¿ À 0.83, Ì Ö ¿ À 20 ÛÇ• °, Ø± ¿ (JIS G3136) µÁÇ ¿ À 0.80, Ë È× ÖÃ Í ½ Û §É, ÈÒ¿Ù È ¹ ÛÏ ¢ Ö« [1] . Û ¿ ¹ ÛÇ Û Ì Ö « Þ °, Ð©¡ °Ô AE¬Û . º ¤ Ã µ , Õ¹ ¿Û¦ ´ AE¿Û´, µ Ç [2][3][4][5] ; ° / ¬ ¹Õ¡× ° /¬ ( Á©¬ ) Þ Õ¹ ¼ÁË °¨ÈÒ¿ [6][7][8][9] « AE ( Ö AE σ t =490-780 MPa) Ç ¿ [10,11] Û µ¹ ¦ . , 

Õ¹ ¿Û

´ Ã [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] [21][22][23] : 
«, • ©© : Õ , ¾ 10 ¦/s Û²«²¯³ Ö 1200 ¦¯Ï 5 min, ÎÒ¾ 10 ¦/s Û²«ÐÌÖ 800 ¦, º¯Ï 5 s Ò°¨30% (°¨²« 1 s -1 ), »Ò¾1¦/s Ð²ÐÌÖ 700, 650, 625 600 ¦Ò ß¥Ï. Õ°« Ü ³ ¶¾ 1 30 ¦/s ÐÌ¥Ï, º §ÁÜ °Ö. •¯³ ¡ ¿ÉÒ, 4% ÛÞµÄ ¹¸ Ò «¹ AE . ¿ Ë ¡ « ©, No.1-No.4 ¿ Ë Ë 42 mm×80 mm×330 mm, No.5 ¿ Ë Ë 80 mm×80 mm×330 mm. ¿ Û ÏAEË 1200 ¦, ÎÒ¨2 ¼ , ³ ¶ Ã« Ã ©Á AE6 mm Û¿« (No.5 ¿Ë 12 mm AE), ÃÛ² «Ë 65%, ÏAE © (800±15) ¦. ¿« ÒÛ ²ÐÌ À 2 ¼¥, ¬ No.1 ¿ ÒÍ¢ÐÌ, No.2-No.5 ¿ Ò³ ¶ÉÉ 1 Ô Ï ¶AE²
¿« AE 1/4 , È³ ÜÄ» © Ü «, Ü Ö «Ç Ö Instron ¯ ¡ «, Ö AE « Ö , °º § Ü -° Ç. Õ ¯³ Ç ¿ÉÒ, 4% ÞµÄ , ZEISS Axio Imager. A1m «¹ AE . EBSD °Ö Quanta 3D FEG «, ³ Ë 0.1 μm, Ç CHANNEL-5 « Ò. 2 Ï Â Ê 2.1 ×Ô AE À 3 Ë ¿ 800 ¦ °¨Ò, ¾ 1 ¦/s ÐÌÖÇ ©ÏAEº ßÒÛÇAE¹ . , 700 ¦ ß , ° Í¢ ÛÁ, Ñ ° ¹Ò, ÚË (À 3a); 650 ¦ ß , ° Û Ø µ , ÚË ¶ (À 3b); ÐÌÖ 625 ¦ ß, ° Û Ø« ÚË º (À 3c); Ó 600 ¦ ß , ° Ø , ÑÄ 625 ¦ Õ , × ° (À 3d). À 4 Ë 5 ¯ ÒÉÉ ©ÐÌ Û¿«ÛÇAE

Micro-image Analysis

& Process ÕÀÚ³ Ù¡ 5 ¯ ¿«Û ¬ £ × ° / ° Û Ú Ë , Ï µ 1 ¼¥. » Ý : / ª (F/B) Ó½• ¤ © Ï ¦©É± 301 1 ° Üº Ù¬ µÝ ×AEµ
¦ ©¿Û´Ü Ö Ü - °ÅÒ«Ü ´ À 5 µ 1. À 5 , ÐÕ ¬ Û No.1 ¿« F/B Õ¿¹ Û No.2-No.5 ¿Û Ö ÅÒÌË¢Ì §£¥, Â ß Ç•. µ 1 Ý, No.1 ¿Û Ü R t1.5 /R t0.5 » , ¶ Ï¢´°¨¼ Û Ö«» , ¨No.5 ¿, Ü R t1.5 /R t0.5 » Û¨No.2 ¿. Ç R t0.5 /R m » Û¨No.3 ¿, » Û¨No.1 ¿. Ì Ö ««²Ö «» Û¨No.5 ¿, » Û¨No.1 ¿. °ÖÊ©Ë: ÐÕ ¬ ¿Û Ö´¹ F/B Õ¿ , ¸ ° Ø« ÚË Û , F/B Õ¿Û AE« Ü R t1.5 /R t0.5 µ, Ì Ö«²Ö « Ü , Ç Ë µ ÒÜ . 2.2.2 ¡Þ AE ² ¼ C-J ³ ³ ¿Û Ö«Ë. »Ç Swift £ÂÔ µ £
ε = ε 0 + Cσ m (1) £¬, σ ËÕ Ü, ε ËÕ °, m Ë Ü¢ , C Ë £ . £ (1) ÁÔ, º¾ ¨£µ¥, Ù ¼ Û C-J ³ µ £: ln(dσ/dε) = (1 -m)lnσ -ln(Cm) (2) 
£ (2) Ý, Ö«Û Ä ÜÛ ß ËÒ Ä , ¢«Ë (1-m). Ôµ Ü¢ m Ï , Ö«Ï . Ã [16,17] , À Ö ß Ç•Û F/B Õ¿, ln(dσ/dε)-lnσ ß ºª 3 Ò , ¨Ñ °¨Û Ò » ³Ë: Ï¢¼ Ë ° Ì ´°¡ ¬ ÛÒ°¨¼ (m I ); ÎÒ¨ Ö ¬ Î Û ° °¨, Ñ ¬ ËÒ°¨¼ (m II ); »ÒË ° / ¬ ´°¨¼ (m III ). ° ¹ , m I ¼ ² m II ¼ , Öµ Ë2 ¼ . À 6 Ë ¿ Ü -° ÇÛ¼ C-J ³ Ï. , ° Ø Û No.4 No.5 ¿Û ln(dσ/dε)-lnσ 3 ÒÄ , ³ ¶ À ÖÛ 3 ¼ ; À ° Ø ÛNo.2 No.3 ¿, ¤ (m II ) 5 ¾³Û ÕË Õ¯Ú Û -ÄÑ
(m III ) 2 ¼ ; ÀÐÕ ¬ ¿ (No.1), Ö¤ ¬ Û´°¨, ln(dσ/dε)-lnσ ¤ ÐºÛ ÒÄ . µ 2 ¤ ¡ ¼ C-J ³ ÙÖÛ ¿ Ö ¼ Û Ü¢ (m I , m II , m III )¡´°¨¼ °¡Û Ü °¡. , Ü¢ m II < m I < m III , À ° ¬ Î °¨Û Ö«» , ° Ì ´°¨Û Ö« ß, ° / ¬ ´°¨Û Ö«» , Ôµ , Ï¢´°¨¼ ¬ ° Î °¨² À £Û Ï ¢ Ö« ( Ü ). Ã, Õ ¿¬Û ¬ Í¢´ °¨ Û² °Ì À 0.5%, µ Õ¿Ç• Û´ 6 ¾ ÕªÊÚ» C-J ² ¿Î
Ê 3.1 Ð×Ô AE ÒÉÉ ©Õ° ¾¦ Û F/B Õ ¿, ° £ « ÚË ¸ÉÉÍÐÏAEÛµ . À 3 Ý, ¾ 1 ¦/s ÐÖ 625 ¦¾ Ð, ¤ ° ¬ 2 ¯¹ , 600 ¦ Ð , × ° . , À C Mn Nb Á ³Û ¿, ¾ 1 ¦/s Ð , ¬ ¦ ÏAEÃ ¿ À 625 ¦, ÐÌ , Ð©¬ Ü× ° °ÛÏ AEÃ Ë 600-625 ¦. À 7 ¡ ¿ 850 ¦°3 0% Ò, ¾ 1 30 ¦/s Ð ÛÕ°«Ü ÅÒ« OM Ú. À 7a , 1 ¦/s Ð , Î740 ¦ © ¬ Í¢¿ ©, ºÜ ° °, ¥ 560 ¦ , Ð© ¬ É ³ ÄÁ, ÙÖ ° + É ¹ (À 7b); 30 ¦/s Ð² , Õ°¹ ÌË ¬ ¹ (À 7c). Ô µ , ¿ © Ò, ÓÐ² À 30 ¦/s , ²¡Ì ¾Þ 
°Û Ð©¬ É °Ë ¬ ¹ . , À C Mn Nb Á³Û ¿, Ò © ² ÐÌÛÍÐÏAE ¦ ¿ ¹ ¥Û Õ¿, 700- 625 ¦Í¢ ²ÐÌ¨¦ ° / ¬ Õ¿ÛÏAE Ã , 600-625 ¦Í¢ ²ÐÌ¨¦ ° /× ° / ¬ Õ¿ÛÏAEÃ , 600 ¦¾ ²ÐÌ ¦ ° / É ¹ ¿ÛÏAEÃ . À 625 ¦¾ ÏAE È²¦ Û F/B Õ ¿, ¿¬ ¬ ÛÍ¢´°¨ AEÄÐÕ ¬ º¦. No.1-No.5 ¿¬Û ¬ Õ «« AE ©, Ï À 8 ¼¥( ÙAE À 50 nm » Ý : / ª (F/B) Ó½• ¤ © Ï ¦©É± 303 8 ¾« « ÔÚ
AE¼« , Ô ´¨ À Ûº £ , ± ¾ Í © AE¡, ¯³Ûµ © AE ×¡µ ÛÍ AE, ×¡¹ ÙAE Û AE ¡ [23] Û Í. ¸ ÙAEÛ , AE¿ Ü ¥ ©, Ô Û ¡Ë ¬ Û AE¡). À , ¬ ÕÛ AE Õ , AE¡ 3.8-4.0 GPa ß . , ¾ ÐÕ ¬ No.1 ¿Û AEµ¥ ½ F/B Õ¿¬ ¬ Û AE. ÀF/B Õ¿¬Û ¬ ÕÈ Õ Û AE´, ¾ Ë, •ÎÍÐÏAEµ (ÉÉ ), ÝÁ Ð©¬ ¬Û Ê° , °ÁÛ ¬ ÕÛ AEÜÜ , Ñ ÀÉÉ ÜÔ¦ Ð©¬ ¬Û °¨¬ÛÍ AEµ , AE¸ßµ , Ó ½ Û Ï¡ ¬ ÕÛ AEÄÉÉ (Í ÐÏAE) ÛÄ ¿ . 3.2 ×ÔÐÇÎ Ì 3.2.1 ¨Ý ©¨Ø µ 1 Ý, ¸ ° £ Û Ü« ÚË Û , ¿Û AE µ.
Ã [9,16,17] 
µ , Õ¿ AE R m Ë Õ ÕÛ AE¦ÐÄ £³ ÛÃ£ß : R m = f F R mF + (1 -f F )R mB (3) £¬, f F Ë ° ÕÛ £³ , R mF R mB ³ ¶Ë ° ¬ Û¦Ð AE. 3.1 ¾ ¬ Ý, No.1- No.5 ¿¬ ¬ ÕÛ AE º¦, No.1 ¿Û AE ½ Õ¿¬ ¬ ÕÛ AE, »Ç£ (3) ¶ No.2-No.5 ¿¬ ° ÕÛ AE. À 9 ¡ ¶ÙÖÛ ° ÕÛ AEÄ ÚË d -1/2 F ß ÛÄ . , Óß È ÛÒÄ : R mF = 656 + 303d -1/2 F ( 4 
)
ÄÀ Õ¿ÛÇ• AE R t0.5 , Ã [9,24] Ë: 
9 F/B Ô¾« ÔÚ ÙÊ ÚÃ Fig. 9 between yield strengthen and inverse root mean grain size of ferrite (d 
-1/2 F
) in the experimental F/B dual phase steels [21,25] , ¬Ï¢ ÜË Ü, ¢« K [21] µ¥ : 
R t0.5 = f F R mF (5) Ï¨Ñ £ ¶, ¬ ¿ÛÇ• AE Ë No.2<No.3<No.4, Ä ©Û Ï¿ ¶, Ôµ £ (5) º¿ Í, µ £Í© F/B Õ¿ÛÇ• AE Ä¹ ß ÛÄ . ¬,F/B Õ¿² ° À 0.5% ¾Ò, ¬ Í¢´°¨, µ Ç• Û´°¨Ì Õ ° , ¾Â , F/B Õ¿ÛÇ• AE µ ° ÕÊ©. , ÄÀ F/B Õ¿ÛÇ• AEÄ ° ß ÛÄ Ò ×, Ñ ° /¬ Õ¿ÛÇ• AEÄ ° ÚË ß AE ¶ Hall-Petch Ä
K = 2(σ -σ 0 )[(1 -f m )l 1/2 + f m (1 + d m ) 1/2 ] (6) Î, K Ä¬ Û ÚË d m , £³ f m , Í £ÃÛ AE l Í Í«Û¤Þ Ü σ Ä. ² F/B Õ¿ÛÇ• AE R t0.5 Ä ° ÚË d -1/2 F ½À(À9), Ó ¥ ÛÒÄ : R t0.5 = 381 + 395d -1/2 F (7) Ôµ , F/B Õ¿ÛÇ• AEÄ ° Ú Ë ß AE ¶ Hall-Petch Ä . À¢« K Ä ¬ Û ÚË d B , £³ f B , Í £ÃÛ AE l «Í Í«Û ¤Þ Ü σ ß ÛÄ , © : ¿ Ô¡ Ò ÉÉ Ð Ö ² ÐÛ AE, ¸ ÉÉ Û Ò, ¬ «Í AE , Í Í«Û¤Þ Ü σ Üµ , À ° ÚË , Í £ AE l ²Ü µ, ¡ ¬ ÚË d B £³ f B ¡ K ¡ Û ×, ¡ F/B Õ¿Ç• AEÄ ° ÚË d -1/2 F ß ¯ÇÒÄ . ± ¾ ³ , ¬ F/B Õ¿ÛÇ Ä ° Ø« ÚË ß ÛÄ µ¥Ë: R t0.5 R m = 381 + 395d -1/2 F f F (656 + 303d -1/2 F ) + (1 -f F )R mB (8) £µ , ° £ º© , ° ÚÏ , Ç Ï ; ° ÚË º© , µ ° ² Àµ Ç . À ÉÉ ©Õ° Û ÛF/B Õ¿, ° £ Ä ÚË Ì¸ÉÉÍÐÏAEÛ µ , Ô ° Ç Û × Õ , , ºÏAE ÎÜ Ù» Û ° ÚË , ÙÖ » ÛÇ , ÔÄ ¬ No.3 ¿È » ÛÇ Õ . 3.2.2 Ü¡Þ AE ¼ Û C-J ³ Ï Ý, À F/B Õ¿, ÏÏ¢´°¨¬ ° Î °¨ AE, ² À £ÛÏ¢ Ö «, ¸ ° Û , Ï¢´°¨ ° Î °¨ °Ë ° Ì ´°¨, Ô¦Ï¢ Ö«µ , Ü µ, ©¡ Ü Ö » Ë No.2, No.3, No.4
No.5 ÛË . ÄÀ ° ÚË Õ¿Ï¢ Ö«ËÛ ×, Ã [19,20] Ë ° ÚË ´À Ö¢ . Ã [13] 
Ë, ° Û F/M Õ¿Û Ö«µ ° Û F/M Õ¿ , º Ë ° Ï¢¼ Ö¬ Û × , ÛÌ ´ °¨, Ö« . À , ¬ ³ ° Úß , Í AE , ° Ï¢°¨ ÅÜ Ö¬ ÛÎ , ¼¾ Ö« . ° ÚË Ö«Û ×¹Ë¹ , ± ¨ ¡ Õ Ö AE¬ÛÕÓ½ « ÕÛ Ø. Ú ° Û No.2 No.3 ¿Û Ü À Ú ° Û No.4 No.5 ¿ÛË ¨, Ó ° , Ï¢´°¨Ë ° ¬ Î °¨, ÒÓ ° , Ï¢´°Ë ° ¿ ¬ Î ÛÌ ´°¨. , Ä ° ÚË Õ , ° Ï¢ Ö«Û × . À ÉÉ ©Õ° Û ÛF/B Õ¿, À ° £ ÚË ¸ÉÉÍÐÏAEÛµ , ÛÍÐÏAE¿ÖÀ Ü Û . 3.2.3 £ ¬¥ À Ø ¿« °¨ÈÒ ¿, µÈ ÛÌ Ö «¾¯Ü Û §É. µ 1 Ý, ÐÕ ¬ ¹ Û No.1 ¿ÛÌ Ö« , F/B Õ¿ÛÌ Ö« , º¸ ° ÛÜ . Ç¼ C-J ³ Ï Ý, Õ ° Ø , ¡ £ÛÌ Ö«Ã, ° Ù ¡ ¬ ´°¨Û È. À 10 ¡ ¬ / ° ´°¨¼ Û´°¨« ( Àm II → m III ) Ä ° ß ÛÄ ( ° ¼ ÄÉ Ç •, ° 10 F/B Ô¾« × « / ³¬ §Ú Ö
ÚË ÖÛ × ). À , Ó F ≤0.5 , ¬ / ° ´°¨«¸ ° ØÂÒ Ü; Ó f F >0.5 , ° Û ×µ , ¯Ç©¡. ° ¡ ¬ / ° Õ ´°¨« Ç Ö°¨¯³Û¹ « Á Ü ©. À 11 ¡ No.3 ¿Ç Ö°¨0.5%(¨Ñ¼ C-J ³ , 0.5% °¨ ¬ ÌÍ¢´°¨) 10%(Ì Öº ) ÛÇAE¹ «ËÍ EBSD ¹ ³ . ¬À11a b ³ ¶ËÇ°¨0.5% Ì Ö«ÛÇAE¹ AE , À 11c d ³ ¶ËÀ11a b ¬¹ ÛËÍ EBSD AE ÖÛ ÚÈÜ³ ( Ò µÈÜ• <10 • Û • , È AEÛÍ ), À 11e f ³ ¶ ÀÀ 11a b ¹ Û Ü³ ( ÖÔ¦ Ú ÈÜ • , È Ü •Û Á ÖÒÛ Á Ü). ³ : (1) ÀÇ°¨0.5% Û¯³, ° ¬ Û½ ¤¼ÂÜ «À Ö Ü, Ü¨¬ ¬ ², ²Ü ¬ / ° , ÜÃ ( ° ¬) Û ° £ , µ , È ° ¬ Û´ °¨, Ñ¿Ü Á Û Ü¨¬; (2) Ç°¨0.5% Û¯³ ¬Û ¬ Õ¬, ¤ Ò AE ÛÃÅ¬ ¹ Û Ü¨¬, ¬ ÌÍ¢´°¨, Ôº ÏÄ¼ C-J ³ Ï , Ü¡Ô¯ Û Í; (3) Ó °¨Ë 10% ( ÀÌ Ö), ÜÃÛ ° µ , ¤³ Û ° ¬, ±¾²È Ü Û ¬ Õ³Í, °¨Ü¡ ¬ ß ÕÓ©Î, Ô ¦ ¬ Û Ü¨¬ ² Ü, Á ¬ Õ¬ÛÇÃ À» (¨ÁÇ ¬Þ), ¡ £Ú Ü £µ , Û AEÀ». , Õ¿ Ö´Û ¨ Ë Õ ß Û Õ ° Ú¡Ú ¡¦°¨½ ¼¦; ¬ ¼ ´°¨Ò, Ü¨¬ Õ ° °¨ , ¡ ¬ Û ¨¬ À». Í , Õ¿¬ ¬ ÕÛ´



  ¨¬ Ò Ù F/M Õ¿«¹ ´Û ÐÊ • , Ñ À ©« ²ÐÌ ¦ ° / ¬ (F/B) Õ¹ ¿, ¾« Õ¹ Û Ø¡ ÚË Þ £Û °¨´Û × Û ÃÑ Ê. ÒÉÉ ©Õ° , ¦ Ù¡º ¤ ¿ ° ØÛ F/B Õ¿, ³ ´Ü ÖÕ Ü -°ÅÒ« Ö ¹ °Ö, Ã ° / ¬ Õ¹ Ö°¨¬Û °«Ë, ¾« ° / ¬ ¹ £Û Ü ¡ Ç «Ì Ö«Û ×. 1 Ï É Ã ¿Ë¸X80 ÈÒ¿, Ö Á³ (ª ³ , %) Ë: C 0.05, Si 0.25, Mn 1.75, Ti 0.016, Nb 0.10, Al 0.038, N 0.0039, (Cr+Ni+Cu)≤0.60, Fe Á . Õ° Ã ÛË£È Í²Û ÛX80 ¿«. ¯³Ë Ë 22 mm×22 mm×350 mm, 1200 ¦¯Ï 1 h Â ÒÒ , ßÒ ÁÀ 1 ¼¥Û •¯³. Õ° • Gleeble 3800 


Fig. 1 2 ¾Fig. 2

 122 Fig.1 Schematic drawing of the specimens used for the transformation testing 


3 ¾Fig. 3 4 ¨Ñ¾

 334 Fig.3Microstructures after quenching at 700 ¤ (a), 650 ¤ (b), 625 ¤ (c) and 600 ¤ (d) (the thermal-simulating process before quenching is as follows: austeniting temperature is 1200 ¤, hot-deforming temperature is 800 ¤, total deformation is 30% and relaxing cooling rate is 1 ¤/s) 


Fig. 4 2 ¹

 42 Fig.4 Microstructures of steels No.1 (a), No.2 (b), No.3 (c), No.4 (d) and No.5 (e) after using different cooling processes shown in Fig.2 ¹ . À , No.1 ¿ËÐÕ ¬ ¹ , Û ÍÐÏAE À A r3 ÏAE (À 4a); ¸ ÍÐÏAEÛµ , No.2, No.3 


Fig. 5

 5 Fig.5 Engineering stress-strain curves (a) and true stressstrain curves (b) of the longitudinal tensile in the uniform elongation zone 


Fig. 6 2 °Table 2

 622 Fig.6 Plots of the strain hardening behavior of the experimental steels obtained by using the modified C-J analysis (slope is (1-m)) 2 ° ×½ Ü Ý£ m ¬ ±¢Ü Ý σtr 


3

 3 


Fig. 7

 7 Fig.7 Curves of continuous cooling transformation of the experimental steels (a), and OM images of experimental steels with cooling rates of 1 ¤/s (b) and 30 ¤/s (c) 


Fig. 8

 8 Fig.8 Narohardnesses of of the experimental steels 


Fig. 10

 10 Fig.10 Effects of ferrite volume fraction in the F/B dual steels on plastic deformation of bainite and ferrite 


Fig. 11

 11 Fig.11 Microstructures (a, b), band contract map with boundary (red line represents misorientation ≤10 • ) (c, d) and stress contouring maps (e, f) of pre-tensile deformation for No.3 steel with the total deformation of 0.5% (a, c, e) and 10% (b, d, f), respectively 


( 1 )

 1 © ÒÉÉÍÐÏAE 625-750 ¦Ã ², ¾ Ù¿ ° ÛF/B Õ¹ ¿. ° £ Ä ÚË ¸ÉÉÍÐÏAEÛµ , ¼ ÙÛ F/B Õ¿ÄÐÕ ¬ ¹ ¿Õ , È Û °´, Û Ü (R t1.5 /R t0.5 )¡ ÛÌ Ö «« ÛÇ . (2) F/B Õ¿Û °¨´Ä ° Û « 306 48 É ÚË Ä, µ ° « ° ÚË ÖÀ µ Ç . ¼ C-J ³ Ï ¥, Ä ° ÚË Õ , , ¼¾, Ì Ö «¸ ° ÛÜ . Ä 


Table 1

 1 Microstructural and longitudinal tensile characteristics of the experimental steels Steel f B , % d F , μm Engineering stress/strain (true stress/strain) 


				Rm, MPa	R t1.5 , MPa	R t0.5 , MPa	R t0.5 /Rm	R t1.5 /R t0.5	ε U , %	A, %
	No.1	≥98	-	1030(1047)	1028(1045)	916(922)	0.89(0.88)	1.12(1.13)	1.7(1.7)	9.5
	No.2	70	2.5	910(985)	836(863)	627(635)	0.69(0.64)	1.33(1.36)	8.1(7.9)	18.8
	No.3	50	4.5	846(937)	742(754)	556(562)	0.66(0.60)	1.33(1.34)	10.3(10.2)	20.7
	No.4	35	6.5	774(867)	646(656)	527(530)	0.68(0.61)	1.23(1.24)	12.1(11.3)	24.5
	No.5	25	9.0	728(830)	593(602)	515(520)	0.71(0.63)	1.15(1.16)	13.8(12.9)	28.5
	Note: f								

B -bainite volume fraction; d F -ferrite grain size; ε U -uniform strain; A-engineering total elongation 2.2 ÇÎ Ì 2.2.1 
Supported by National Basic Research Program of China (No.2010CB630801
Wenjin Nie, Chengjia Shang, Hailong Guan, Xiaobing Zhang, Shaohui Chen
CONTROL OF MICROSTRUCTURES OF FERRITE/ BAINITE (F/B) DUAL-PHASE STEELS AND ANALYSIS OF THEIR RESISTANCE TO DEFORMATION BEHAVIOR